## SINTESIS DAN KARAKTERISASI NANOKALSIUM OKSIDA DARI CANGKANG KERANG HIJAU DENGAN METODE PRESIPITASI
Nafisa Tera Lintang Adji 1) , Silvia Dyah Lucytasari 2) , Suprihatin 3) *
Program Studi Teknik Kimia Universitas Pembangunan Nasional ”Veteran” Jawa Timur Jalan Raya Rungkut Madya No.1 Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur 60249, Indonesia
* Penulis Korespondensi: suprihatin.tk@upnjatim.ac.id

## Abstrak
Kerang  hijau  merupakan  jenis  kerang  yang  cukup  diminati  dan  banyak  dikonsumsi  oleh masyarakat Indonesia. Pemanfaatan kerang sebagai bahan konsumsi masyarakat ini yang menyebabkan adanya limbah cangkang yang belum dimanfaatkan secara efektif. Kandungan tertinggi pada cangkang kerang  hijau  adalah  CaCO 3 yaitu  sebesar  95,67%.  Hal  tersebut  dapat  dimanfaatkan  sebagai  sumber kalsium  dalam  pembuatan  nanokalsium  oksida.  Teknologi  nano  dapat  digunakan  untuk  memperkecil ukuran kalsium sehingga memiliki ukuran sebesar (10-100nm) atau yang disebut dengan nanokalsium. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mensintesis nanokalsium oksida dari limbah cangkang kerang  hijau  dan  mengetahui  karakteristinya  dengan  menggunakan  metode  presipitasi.  Sintesis nanokalsium  oksida  dilakukan  dengan  mereaksikan  serbuk  cangkang  kerang  hijau  dengan  HCl konsentrasi 1N,2N,3N,4N dan 5N selama waktu ekstraksi 0,5 jam,1 jam,1,5 jam,2 jam, dan 2,5 jam. Hasil reaksi kemudian dipresipitasi menggunakan KOH 3N, endapan yang diperoleh dilakukan proses furnace selama 1 jam pada suhu 600 ° C. Hasil analisa SSA diperoleh %kadar Ca tertinggi pada konsentrasi HCl 3N dengan waktu ekstraksi 2,5jam yaitu sebesar 93,93% Ca. Hasil analisa SEM-EDX diperoleh bahwa nanokalsium oskida pada konsentrasi 3N 2,5jam memiliki ukuran partikel dengan range 314-380nm.
Kata kunci: cangkang kerang hijau; nanokalsium oksida; presipitasi; sintesis

## SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF NANOCALCIUM OXIDE FROM GREEN MUSSEL SHELLS WITH PRECIPITATION METHOD

## Abstract
Green mussels are one type of shellfish that Indonesian people widely consume. Using shellfish as a  material  for  public  consumption  causes shell waste that has not been used  effectively. Green mussel shells have a high CaCO3 content of 95.67%. This can be used as a source of calcium in the manufacture of nanocalcium oxide. Nanotechnology can be used to reduce the size of calcium so that it has a size of (10-100nm). This study aims to synthesize and determine the characteristics of nanocalcium oxide from green  mussel  shell  waste  by  precipitation  method.  Synthesis  of  nanocalcium  oxide  was  carried  out  by reacting green mussel  shell powder  with  HCl  concentrations  of  1N,  2N,  3N, 4N  and  5N  for  extraction times of  0.5 hours,1 hour,1.5 hours,2 hours and 2.5 hours. The reaction results were then precipitated using 3N KOH, the precipitate obtained was carried out in a furnace process at 600°C for 1 hour. The results of the SSA analysis obtained the highest % Ca content at 3N HCl concentration and an extraction time of 2.5 hours, which was 93.93% Ca. SEM-EDX analysis results showed that nanocalcium oxide at concentration of 3N 2.5 hours has a particle size in the range of 314-380nm.
Key words: green mussel shells; nanocalcium oxide; precipitation; synthesis

## PENDAHULUAN
Kalsium menjadi salah satu jenis mineral yang manfaatnya  banyak  digunakan  dalam  kehidupan sehari-hari.  Mineral  kalsium  dapat  diubah  menjadi nanokalsium  dngan  menggunakan  nanoteknologi.
Nanoteknologi digunakan untuk memperkecil ukuran kalsium hingga nanometer (10-1000 nm) (Suptijah, et al., 2012). Nanoteknologi di bidang material menarik pusat  perhatian  oleh  berbagai  peneliti.  Hal  ini dikarenakan material berukuran nanometer memiliki
sejumlah  karakteristik  yang  lebih  baik  dari  pada material berukuran besar (Putri & Ratnawulan, 2019).
Kerang hijau ( Perna Viridis L ) yakni termasuk kedalam  jenis  kerang  yang  cukup  diminati  dan banyak  dikonsumsi  karena  dinilai  ekonomis  dan memiliki  kandungan  gizi  yang  sangat  baik.  Kerang hijau  banyak  dibudidayakan  di  sepanjang  pesisir pantai  Jawa  Timur.  Pemanfaatan  kerang  hijau  hasil pembudidaya  dibidang  pangan  mengakibatkan terjadinya  peningkatan  jumlah  limbah  cangkang kerang.  Cangkang  kerang  memiliki  kandungan mineral  utama  berupa  senyawa  CaCO 3. Cangkang kerang  hijau  sendiri  mengandung  mineral  CaCO 3 sebesar  33,56%  (Syamsidar,  et  al.,  2017).  Mineral CaCO 3 inilah  yang  dapat  dimanfaatkan  menjadi sumber kalsium pada proses pembuatan nanokalsium oksida.  Kalsium  oksida  memiliki  sifat  mudah  larut pada air dan akan membentuk senyawa Ca(OH) 2 yang bersifat  basa.  Berdasarkan  sifat  tersebut,  salah  satu contoh  bahwa  kalsium  oksida  dapat  digunakan sebagai  koagulan  dalam  proses  penjernihan  air (Prastowo, et al., 2017).
Nanopartikel  dapat  disintesis  menggunakan dua metode antara lain metode top-down dan metode bottom-up.  Metode  top-down  berguna  mengubah partikel  ukuran  besar  menjadi  berukuran  nanometer dengan  dilakukan  pemecahan  atau  penggilingan menggunakan  alat  milling.  Penelitian  tentang pembuatan nanopartikel dengan metode milling atau top-down menghasilkan nanopartikel dengan ukuran yang  lebih  homogen  tetapi  membutuhkan  peralatan dengan  biaya  yang  mahal  (Mursal,  2018).  Metode bottom-up  yakni  dengan  reaksi  antara  bahan  kimia dari sejumlah material awal. Metode bottom-up dapat dilakukan  dengan  menggunakan  presipitasi,  solgel, kopresipitasi, hidrotermal, dan spray pyrolysis (Putri & Ratnawulan, 2019).
Menurut  (Sunardi,  et  al.,  2020),  penelitian nanokalsium oksida hasil sintesis dari cangkang telur dengan metode presipitasi didapatkan ukuran partikel sebesar 12,41582 ± 0,13961 nm. Hasil penelitian First (2019)  mengenai  sintesis  nanokalsium  oksida  dari limbah  tulang  ayam  boiler  dengan  menggunakan metode presipitasi dihasilkan partikel berukuran nano <100  nm.  Sedangkan  menurut  (Habte,  et  al.,  2019) dalam  penelitiannya  mengenai  nanokalsium  oksida hasil sintesis dari cangkang telur dengan metode sol- gel diperoleh ukuran nanokalsium berukuran 50-198 nm.  Metode  presipitasi  memiliki  keunggulan diantaranya  metode  ini  sangat  mudah  dalam pengoperasiannya dan sederhana.
Presipitasi  merupakan  metode  lama  yang digunakan  untuk  pemisahan.  Presipitasi  dapat  juga disebut  metode  pengendapan  material  dengan  suatu reaktan. Hasil dari presipitasi berupa padatan kristalin berupa  garam  dan  air  yang  didapatkan  dari  reaksi antara asam dan basa (Mubarak, et al., 2016). Reaksi presipitasi  merupakan  reaksi  yang  membentuk produk  yang  tidak  dapat  larut  dan  timbul  endapan
dimana ketika dua larutan dicampur. Presipitan yang digunakan  pada  teknik  presipitasi  yaitu  senyawa hidroksida,  senyawa  hidroksida  memiliki  sifat  yang mudah digunakan untuk  mengontrol  pH. Disamping itu  senyawa  hidroksida  juga  sangat  sederhana  dan biaya  yang  diperlukan  saat  presipitasi  relatif  murah (Handoko, et al., 2013). Metode presipitasi dilakukan untuk preparasi nanokalsium dengan cara melarutkan zat  aktif  kedalam  pelarut  kemudian  ditambahkan larutan  anti-solvent.  Larutan  tersebut  menjadi  jenuh diakibatkan  karena  adanya  penambahan  anti-solvent sehingga  terbentuk  nanopartikel.  Pembentukan nanopartikel  terjadi  disebabkan  oleh  adanya  proses nukleasi yang cepat (Sunardi, et al., 2020).
Sintesis nanokalsium oksida dilakukan dengan metode  presipitasi  melewati  beberapa  reaksi  kimia. Kandungan  kalsium  karbonat  (CaCO 3 )  dalam cangkang kerang hijau akan dilarutkan dengan pelarut asam  klorida  (HCl)  sehingga  membentuk  larutan CaCl 2 dan  melepaskan  karbon  dioksida  (CO 2 )  ke udara. Reaksi yang terjadi pada proses sintesis adalah
CaCO 3(s) + 2 HCl (aq) → CaCl 2(aq) + H 2 O (l) +CO 2(g) (1)
Filtrat yang dihasilkan berupa kalsium klorida (CaCl 2 )  dilakukan  penambahan  larutan  kalium hidroksida (KOH) 3N 500 ml secara perlahan hingga terbentuk suatu endapan Ca(OH) 2 dan hasil samping larutan kalium klorida (KCl).
CaCl 2(aq) + 2 KOH (aq) → Ca(OH) 2(s) +2 KCl (aq) (2)
Padatan Ca(OH) 2 yang diperoleh dibakar pada furnace  dengan  suhu  600°C  dengan  tujuan menguapkan  unsur  H 2 O  dan  menghasilkan  padatan CaO  murni.  Hasil  sintesis  nanokalsium  oksida  ini menghasilkan kristal CaO berwarna putih.
Ca (OH) 2 (s) + Panas → CaO (s) + H 2 O (l) (3)
(Sunardi & Krismawati, 2021)
Berdasarkan  uraian  diatas  maka  tujuan  dari pelaksanaan penelitian ini yaitu untuk mensistesis dan mengetahui karakteristik nanokalsium oksida dengan bahan  baku  cangkang  kerang  hijau.  Penelitian  ini menerapkan  metode  presipitasi  dengan  variasi konsentrasi  HCl  dan  waktu  ekstraksi.  Penelitian  ini diharapkan  dapat  menghasilkan  nanokalsium  oksida dengan karaktersitik yang baik.

## METODE PENELITIAN

## Bahan
Penelitian  ini  menggunakan  bahan  utama berupa  cangkang  kerang  hijau  yang  didapat  dari pesisir  pantai  Kenjeran,  Surabaya.  Bahan  yang digunakan dalam proses presipitasi diantaranya asam klorida (HCl) dan kalium hidroksida (KOH) didapat
dari toko bahan kimia UD. Nirwana Abadi Rungkut, Surabaya.

## Alat
Rangkaian  alat  yang  digunakan  selama penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1. Rangkaian alat proses presipitasi terdiri dari beaker glass (1) dan magnetic stirrer (2), stirrer bar (3), klem (4) dan statif (5), thermometer (6)
Gambar 1. Rangkaian Alat Proses Presipitasi

## Prosedur Preparasi bahan baku
Cangkang  kerang  hijau  dibersihkan  dan dijemur dibawah sinar matahari hingga berat konstan, kemudian  dihaluskan  dan  diayak  hingga  diperoleh tepung  cangkang  kerang  hijau  ukuran  100  mesh. Kemudian tepung cangkang kerang hijau diambil 20 gram  untuk  dilakukan  pengujian  kadar  kalsium karbonat yang terkandung didalamnya.

## Proses pembentukan kalsium klorida
Tepung  cangkang  kerang  hijau  yang  telah diayak sebanyak 25 gram direaksikan dengan larutan asam  klorida  (HCl)  dengan  variasi  konsentrasi  1N, 2N, 3N, 4N, dan 5N 500 ml pada suhu 90°C selama waktu ekstraksi 0,5 jam; 1 jam; 1,5 jam; 2 jam; dan 2,5 jam. Hasil dari reaksi tersebut berupa larutan yang kemudian  disaring  dengan  kertas  saring  sehingga diperoleh larutan CaCl 2 .

## Proses pembentukan nanokalsium oksida
Filtrat  CaCl 2 yang  diperoleh  kemudian dipresipitasi  dengan  dilakukan  penambahan  kalium hidroksida  (KOH)  3N  500  ml  serta  dilakukan pengadukan  dengan  kecepatan  350  rpm  hingga terbentuk  endapan  kalsium  hidroksida  (Ca(OH) 2 ). Setelah  itu,  penyaringan  dilakukan  menggunakan kertas  saring  sehingga  diperoleh  endapan  Ca(OH) 2 yang  kemudian  dilakukan  pencucian  menggunakan aquadest. Kemudian padatan Ca(OH) 2 perlu dilakukan  proses  pengeringan  pada  suhu  100°C dengan  menggunakan  oven  hingga  diperoleh  berat konstan. Setelah di oven padatan Ca(OH) 2 dilanjutkan dengan  pembakaran  dalam  furnace  yang  dilakukan selama  1  jam  pada  suhu  600°C.  Kemudian  produk hasil furnace dilakukan uji SEM-EDX dan SSA untuk mengetahui karakteristiknya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Analisa Bahan Baku Cangkang Kerang Hijau
Tepung  cangkang  kerang  hijau  yang  telah diayak  diambil  20  gram  dianalisa  kadar  kalsium karbonat  di  Laboratorium  Gizi  Fakultas  Kesehatan Masyarakat  Universitas  Airlangga.  Kandungan kalsium  karbonat  (CaCO 3 )  pada  cangkang  kerang hijau  didapatkan  sangat  tinggi  yaitu  95,67%. Berdasarkan  hasil  analisa  kadar  CaCO 3 tersebut, menunjukan  bahwa  cangkang  kerang  hijau  dapat digunakan  sebagai  bahan  baku  dalam  sintesis nanokalsium oksida. Hal ini selaras dengan penelitian yang  telah  dilakukan  oleh Handayani ,  dimana penelitian  tersebut  melakukan  sintesis  nanokalsium dari  cangkang  tiram  yang  mengandung  CaCO 3 sebesar  80-95%  (Handayani  &  Syahputra,  2017). Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Amri yang meneliti  pengaruh  derajat  keasaman  pada  kalsium oksida  hasil  sintesis  cangkang  kerang  dara,  dimana memiliki kandungan CaCO 3 sebesar 97,25% (Amri , et al., 2022).

## Analisa SSA Nanokalsium Oksida
Analisa
SSA bertujuan untuk mengidentifikasi kadar Ca pada nanokalsium oksida hasil sintesis cangkang kerang hijau. Perolehan hasil analisa dalam penelitian ini ditunjukkan pada Gambar 2.
Gambar  2. Hubungan  antara  Waktu  Ekstraksi dengan  %kadar  Ca  pada  berbagai Konsentrasi HCl
Berdasarkan  Gambar  2  terlihat  bahwa  tidak adanya  pengaruh  waktu  ekstraksi  dan  konsentrasi HCl  terhadap  kadar  Ca  yang  diperoleh  pada  produk nanokalsium  oksida  hasil  sintesis  cangkang  kerang hijau.  Gambar  2  menunjukkan  bahwa  hasil  terbaik dalam  memperoleh  %kadar  Ca  berada  pada konsentrasi  HCl  3N  dengan  waktu  ekstraksi  2,5jam yaitu  diperoleh  sebesar  93,93%.  Pada  konsentrasi
70 75 80 85 90 95 100 0.5 1 1.5 2 2.5 K adar C a (% ) Waktu Ekstraksi (jam) Konsentrasi 1N Konsentrasi 2N Konsentrasi 3N Konsentrasi 4N Konsentrasi 5N
HCl  4N  dan  5N  terlihat  bahwa  %kadar  Ca  yang diperoleh  mengalami  penurunan.  Metode  presipitasi adalah metode yang mengendalikan kelarutan sebuah larutan  dengan  adanya  perubahan  pH  suatu  larutan. Derajat  keasaman  yang  tinggi  diperlukan  untuk mendapatkan banyak produk CaO dengan nilai kadar Ca  yang  baik.  Semakin  tinggi  pH  yang  didapatkan maka semakin  banyak CaO yang dihasilkan  (Amri , et  al.,  2022).  Semakin  banyak  CaO  yang  dihasilkan maka  semakin  mempengaruhi  %kadar  Ca  yang diperoleh.  Menurut Wanta senyawa  basa  yang ditambahkan  dalam  larutan  dapat  meningkatkan konsentrasi ion OH - , sehingga menyebabkan adanya pembentukan  senyawa  logam  hidroksida  yang bersifat  sukar  larut  dalam  air  (Wanta,  et  al.,  2019). Pada  konsentrasi  HCl  4N  dan  5N  memiliki  derajat keasaman rendah, sehingga proses presipitasi dengan KOH  3N  tidak  cukup  jenuh  untuk  mengikat kandungan  kalsium  hasil  sintesis.  Hal  ini  yang mengakibatkan %kadar Ca pada konsentrasi HCl 4N dan 5N menurun.

## Analisa Scanning Electron Microscopy (SEM)
Berdasarkan  hasil  analisa  SEM  ( Scanning Electron  Microscopy )  pada  Gambar  3(a)  dan  (b) terlihat  bahwa  kristal  yang  terbentuk  pada  hasil sintesis  memiliki  bentuk  partikel  speris  tidak beraturan.  Produk  hasil  sintesis  memiliki  ukuran partikel  dengan  skala  nanometer  yaitu  sebesar  314- 500 nm. Partikel-partikel hasil sintesis terlihat saling menempel.  Menurut  Sunardi  penggumpalan  ini menunjukkan karakter polikristalin dari nanopartikel CaO (Sunardi, et al., 2020). Gambar 3(c) merupakan morfologi bentuk dari CaO murni komersial, terlihat memiliki  bentuk  kristal  lebih  tidak  beraturan  dan lebih  saling  menempel  dibandingkan  dengan  hasil sintesis. Partikel- partikel pada CaO murni komersial memiliki ukuran partikel dengan range 453-513 nm. Ukuran  ini  terlihat  jelas  lebih  besar  dibandingkan dengan hasil sintesis.
Hasil  analisa  SEM  diketahui  memperoleh ukuran  partikel  sebesar  314-500  nm  dimana  ukuran tersebut masih terlalu besar jika dibandingkan dengan ukuran nanopartikel berdasarkan standar SNI ISO/TS 27687:2008.  Ukuran  nanopartikel  menurut  standar SNI ISO/TS 27687:2008 adalah berkisar sekitar 1 nm –  100  nm.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh Sunardi tentang  sintesis  nanokalsium  dari  cangkang  telur diperoleh  ukuran  sebesar  10-12  nm  (Sunardi,  et  al., 2020) dan hasil penelitian oleh First tentang sintesis nanokalsium  dari  limbah  tulang  ayam  diperoleh ukuran  partikel  <100  nm  (First,  et  al.,  2019)  jika dibandingkan dengan ukuran partikel yang diperoleh hasil penelitian ini masih lebih besar ukuran partikel hasil sintesis dari cangkang kerang hijau. Perbedaan ukuran  hasil  penelitian  ini  disebabkan  karena konsentrasi agen pengendap KOH yang kurang tinggi sehingga  tidak  mampu  menghasilkan  endapan  CaO yang  memiliki  ukuran  lebih  kecil.  Berdasarkan
penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh Safitri bahwa semakin  besar  konsentrasi  agen  pengendap  yang digunakan  maka  akan  menghasilkan  ukuran  kristal dan  ukuran  partikel  yang  semakin  kecil  (Safitri  & Puryanti, 2020).
(a) (b) (c)
Gambar  3. Hasil  Analisa  SEM  perbesaran  10.000x (a)  CaO  pada  konsentrasi  HCl  3N  2,5 jam,  (b)  CaO  pada  konsentrasi  HCl  4N 2,5 jam, dan (c) CaO murni komersial.

## Hasil Analisa EDX
Hasil analisa EDX ( Energy Dispersive X-Ray ) digunakan  untuk  menentukan  komposisi  unsur  dari suatu sampel. Hasil Analisa EDX nanokalsium oksida hasil sintesis dapat ditunjukkan pada Gambar 4 dan 5. Gambar  4  menunjukkan  puncak  intens  keberadaan unsur  Ca  dan  O.  Berdasarkan  hasil  analisa  tersebut unsur-unsur  pembentuk  nanokalsium  oksida  pada konsentrasi  HCl  3N  2,5 jam,  yaitu  O  (56,93%), Mg (0,51%),  Al  (0,93%),  Si  (0,41%),  Cl  (0,64%),  K (0,72%), dan Ca (39,86%).
Gambar  4. Spektrum  EDX  CaO  hasil  sintesis  pada konsentrasi HCl 3N 2,5 jam
Pada  Gambar  5  menunjukkan  puncak  intens keberadaan unsur Ca dan O. Berdasrkan hasil analisa tersebut unsur-unsur pembentuk nanokalsium oksida yang  ditunjukkan  pada  konsentrasi  HCl  4N  2,5  jam yaitu  O  (54,32%),  Mg  (0,41%),  Al  (0,64%),  Si
(0,34%), K (0,38%), dan Ca (43,91%). Hal ini dapat membuktikan  bahwa  nanokalsium  oksida  dapat disintesis dari cangkang kerang hijau.
Gambar  5. Spektrum  EDX  CaO  hasil  sintesis  pada konsentrasi HCl 4N 2,5 jam

## SIMPULAN
Pada sintesis dan karakterisasi nanokalsium oksida  dari  cangkang  kerang  hijau  dengan  metode presipitasi  didapatkan  %  kadar  Ca  tertinggi  sebesar 93,93% pada kondisi terbaik konsentrasi HCl 3N 2,5 jam.  Hasil  analisa  SSA  menunjukkan  bahwa konsentrasi  HCl  dan  waktu  ekstraksi  tidak berpengaruh  terhadap  %  kadar  Ca  yang  diperoleh. Hasil  analisa  SEM-EDX  diperoleh  nanokalsium oksida  dengan  ukuran  partikel  sebesar  314-500  nm. Nanokalsium  oksida  hasil  sintesis  juga  memiliki ukuran  partikel  lebih  besar  dibandingkan  dengan ukuran CaO murni komersial.

## SARAN
Adapun  saran  yang  dapat  diberikan  untuk penelitian selanjutnya yaitu agar lebih memperhatikan  konsentrasi  dari  agen  pengendap (presipitan) dan derajat keasaman (pH) agar diperoleh ukuran partikel lebih kecil dan sesuai dengan SNI

## DAFTAR PUSTAKA
Amri,  A.  et  al.,  2022.  Pengaruh  Derajat  Keasaman (pH)  dalam  Presipitasi  Kalsium  Oksida  dari Cangkang  Kerang  Darah. Seminar  Nasional Soebardjo Brotohardjono, Volume 18, pp. 94- 97.
First,  L.  et  al.,  2019.  Sintesis  &  Karakterisasi  Nano Kalsium  dari  Limbah  Tulang  Ayam  Broiler dengan  Metode  Presipitasi. Jurnal  Ilmiah Teknik Kimia, 3(2).
Habte,  L.  et  al.,  2019.  Synthesis  of  Nano-  Calcium Oxide  from  Waste  Eggshell  by  Sol-Gel Method. Sustainability, 11(11), p. 3196.
Handayani,  L.  &  Syahputra,  F.,  2017.  Isolasi  dan Karakterisasi  Nanokalsium  dari  Cangkang Tiram  ( Crassotrea  gigas ). JPHPI, 20(3),  pp. 515-523.
Handoko, C., Yanti, T., Syadiyah, H. & Marwati, S., 2013.  Penggunaan  Metode  Presipitasi  Untuk
Menurunkan  Kadar  Cu  dalam  Limbah  Cair Industri Perak di Kotagede. Jurnal Penelitian Saintek, 18(2), pp. 51-58.
Mubarak, F., Ahmad, F. & Fajri, A., 2016. Kinetika
Reaksi  Sintesis  Hidroksiapatit  menggunakan
Metode  Presipitasi  dengan  Pencampuran Langsung. Jurnal Teknik Kimia, 3(1). Mursal, I. L. P., 2018. Karakterisasi XRD dan SEM pada  Material  Nanopartikel  serta  Peran Material  Nanopartikel  dalam  Drug  Delivery System. Pharma  Xplore  :  Jurnal  Sains  dan Ilmu Farmasi, 3(2).
Prastowo,  P.,  Destiarti,  L.  &  Zaharah,  T.  A.,  2017. Penggunaan  Kulit  Kerang  Darah  sebagai Koagulan Air Gambut. JKK, 6(4), pp. 65-68. Putri  ,  A.  &  Ratnawulan,  2019.  Analisis  Teoristik Nanopartikel  Zirkonium  Dioksida  (ZrO 2 ).
Pillar of Physics, 12(1), pp. 70-76.
Safitri,  T.  &  Puryanti,  D.,  2020.  Pengaruh Konsentrasi NH4OH terhadap Ukuran Nanopartikel  Nikel  Ferit  (NiFe 2 O 4 )  yang disintesis  dengan  Metode  Kopresipitasi.
Jurnal Fisika Unand, 9(3), pp. 318-322. Sunardi  &  Krismawati,  E.,  2021.  Pengaruh  Waktu Ekstraksi  dan  Konsentrasi  HCL  terhadap Rendemen  dan  Kadar  Kalsium  pada  Sintesis Nanonaklsium  Oksida  dari  Cangkang  Telur Ayam. Seminar  Nasional  Penelitian  dan Pengabdian  Kepada  Masyarakat, pp.  605- 612.
Sunardi,  S.,  Krismawati,  D.  E.  &  Mahayana,  A.,
2020. Sintesis dan Karakterisasi Nanokalsium Oksida dari Cangkang Telur. Jurnal Penelitian Kimia, 16(2), pp. 250-259. Suptijah,  P.,  Agoes,  M.  &  Deviyanti,  N.,  2012. Karakteristik
dan
Bioavailabilitas
Nanokalsium  Cangkang  Udang  Vannamei (Litopenaeus vannamei). Jurnal Akuatik, 3(1), pp. 63-73.
Syamsidar, H., Ramayana , R. & Ramadani, K., 2017. Pemanfaatan Limbah Cangkang Kerang Hijau ( Perna  Viridis )  menjadi  Kitin  sebagai Biokoagulan Air Sungai. A1-Kimia, 5(1), pp. 89-99.
Wanta,  K. et al.,  2019.  Pengaruh Derajat  Keasaman (pH)  dalam  Proses  Presipitasi  Hidroksida Selektif Ion Logam dari Larutan Ekstrak Spent Catalyst. Jurnal  Rekayasa  Proses, 13(2),  pp. 94-105.